- 204 — 



□ach einer der trigonalen Zwischenaxen mehr vorkommen. Verf. ist ge- 

 neigt, die hierher gehörende Blende vom Picos de Europa als ein Zwischen- 

 glied zwischen regulärer Blende und Wurtzit aufzufassen. 



2) Nach den Untersuchungen von Sainte-Claire Deville und Troost 

 ist es leicht amorphes CdS und ZnS durch Einwirkung von Hitze in den 

 krystallisirten Zustand überzuführen. Allein die entstehenden Formen, 

 sechsseitige Prismen, lassen, da sie meist mit einem Ende aufsitzen, nichts 

 in Bezug auf Hemimorphie erkennen. 



Um hierüber ins Klare zu kommen, liess Verf. die Krystalle auf einer 

 Schicht pulverförmigen Aluminiums sich bilden und erhielt u. A. sowohl 

 von künstlichem Greenockit, als auch namentlich von Wurtzit Krystalle, die 

 deutlich hemimorph waren, indem sie — und dies gilt speciell für die 

 Wurtzite — an den einen Enden der sechsseitigen Prismen nur die Basis, 

 an den anderen dagegen diese Fläche und mehrere Pyramiden: P (10T1), 

 2P (2021) zeigten. Eine Andeutung eines trigonalen Prisma's war dagegen 

 nicht zu beobachten. 



Durch die Beziehungen , in denen die Blende mit Zonenstructur zum 

 Wurtzit steht, angeregt, legte sich Verf. die Frage vor, ob nicht besagte 

 Blende in Wurtzit umgewandelt werden könne. Zu diesem Behufe wurde 

 die von Fouqüe und Levy mehrfach mit Erfolg erprobte Methode der lang 

 andauernden Glühhitze angewandt und es zeigte sich, als Krystalle von 

 Blende mit Zonenstructur in Rothgluth erhalten wurden, dass diese Structur 

 blieb, die Substanz aber die Eigenschaften des Wurtzit annahm. Dabei 

 fielen die Hauptaxen der neu gebildeten Wurtzitindividuen mit der früher 

 erwähnten Hauptrichtung in der Zonenblende zusammen, abgesehen von 

 den Individuen, die Lamellen nach den drei anderen Richtungen (senkrecht 

 zu den übrigen drei trigonalen Zwischenaxen des regulären Krystalls) 

 bilden. Hier stellen sich auch die betreffenden Wurtzitneubildungen mit 

 ihren optischen Axen senkrecht zu den Lamellen. So geht also nach 

 Verf. die Blende mit Zonenstructur unter dem Einfluss der Wärme in 

 l^exagonalen Wurtzit über. 



Die Krystalle der regulären Blende lassen unter der Einwirkung der 

 Wärme auch moleculare Umlagerungen erkennen, da durch jenen Einfluss 

 Polarisationserscheinungen auftreten. Ob eine Umwandlung zu Gebilden 

 hexagonaler Symmetrie eintritt, behält sich der Verf. vor, noch des Näheren 

 zu untersuchen. — Eingehendere Untersuchung des ganzen hier Mit- 

 getheilten, verbunden mit präciserer Darlegung der Resultate wäre überhaupt 

 nach der Ansicht des Referenten nicht überflüssig. C. Klein. 



1. Des-Cloizeaux et Damour: Note sur la chalcomenite, nou- 

 velle espece minerale (sele"nite de cuivre). (Bull. d. 1. Soc. Min. 

 de France 1881. T. IV. No. 3. p. 51. Comptes rend. T. XCII. 4 avril 1881.) 



2. Damour: Essais chimiques et analyse de la chalcomenite. 

 (Bull. d. 1. Soc. Min. de France 1881. T. IV. No. 6. p. 164.) 



